30 



G. Medanich, Beiträge zur experimentellen Petrographie. 



Die Mischung wurde bei 1100° geschmolzen und bei 900° 

 6 Stunden im Flusse erhalten, dann langsam abgekühlt. Dauer 

 des Versuches 12 Stunden. Die erhaltene Masse ist schlackig 

 mit ziemlich bedeutenden Hohlräumen. Die dichte, helle 

 Grundmasse enthält zahlreiche Ausscheidungen von bald zar- 

 teren, bald etwas breiteren Kry stall durchschnitten, die sich 

 kreuzen und theilweise ein Bild gewähren wie die Feldspäthe 

 der Diabase mit mikroophitischer oder Intersertalstructur. 

 Ferner entstand sehr schöner spahngrüner Augit in Nädelchen 

 von nicht allzu kräftigem Pleochroismus, doch starken Polari- 

 sation starb en. 



Der früher erwähnte Plagioklas ist Anorthit und zeigt 

 sich häufig an den Rändern ganz oder theilweise von der 

 Grundmasse corrodirt. 



Endlich wasserhelle quadratische Querschnitte, zwischen 

 gekreuzten Nicols sich vollkommen isotrop verhaltend. Sie 

 dürften basale Schnitte von Melilith sein, da ausser ihnen 

 noch feine Körner von äusserst lebhaften Polarisationsfarben 

 vorkommen, obwohl für letztere auch die Deutung als Olivin 

 nicht ganz ausgeschlossen ist. 



Die Structur ist, wie gesagt, Intersertalstructur. Hält 

 man damit in Einklang die mineralogische Zusammensetzung 

 aus Anorthit , Olivin , Hornblende (Melilith) , so können wir 

 das erhaltene Product als Melilithbasalt bezeichnen. 



Was die chemische Zusammensetzung betrifft, so treffen 

 wir unter Basalten und Andesiten Vertreter, die sich mit dem 

 Procentgehalt des oben angeführten Mittels decken, häufig an. 



9. Versuch. 



Chemische Mischung (wie im 6. Versuch), entsprechend 

 der Zusammensetzung von 3 g Vesuvlava mit 3 g Basalt von 

 Eemagen. Dazu 



Das Gemenge schmolz ziemlich leicht bei 954°, es wurde 

 8 Stuuden bei 900° im Flusse erhalten und dann langsam 

 abgekühlt. 



Die Masse schlackig porös lavaartig. In heller, glasiger 

 Grundmasse, die vorherrscht, findet man eine grünliche Glas- 



Wolframsaures Kalium 

 Fluorcalcium . . . 



1 g 



1,5 „ 



